280 A. LACROIX. 



a. b. c. d. 



SiO 2 2,21 0,37 9,06 56,88 



A1 2 3 55,83 57,12 31,20 22,60 



Fe 2 3 5,22 7,41 20,91 0,97 



FeO » » » 2,19 



TiO 2 0,12 0,90 0,63 0,29 



CaO 0,24 0,17 0,37 1,33 



MgO 0,19 » 0,87 0,50 



Na 2 0,49 0,26 »» 8,30 



K 2 0,27 0,37 >» 5,57 



H 2 30, M 33,71 20,50 0,98 



Insoluble 5,74 0,30 9,80 (quartz). 0,34 (Cl) 



100,76 100,61 100,00 100,09 (1) 



Les analyses a et b montrent qui! s'agit là de véritables latérites gibbsi- 

 tiques, pauvres en fer (2). Le calcul donne les compositions centésimales 

 suivantes, lorsqu'on néglige les éléments accessoires : 



A1 2 3 .31I 2 80j ûP _ Inn 86 



2 Fe 2 3 .3H 2 6 



2 Si0 2 Al 2 3 .2 H 2 



86 ) 

 86 p. 100. g 95 p. 100. 



Je n'ai fait que des essais qualitatifs sur les concrétions de limonite ; 

 elles renferment toujours plus ou moins d'alumine. 



Il est très important de constater que la pauvreté en silicate d'alumine 

 s'observe dès le début de l'altération dans la zone de départ; la trans- 

 formation en hydrates ne se fait pas par phases successives. L'élimination 

 de la silice se complète dans la zone de concrétion. 



Quant à l'analyse du ciment (c), elle met en évidence une proportion 

 beaucoup plus grande de silicate d'alumine [23 p. 100, contre 72 p. 100 

 d'éléments latéritiques (37 p. 100 d'hydrargillite et 35 p. 100 de stilpno- 

 sidérite)]. Celui-ci a sans doute été entraîné sur le bord de la mer par le 

 lavage des latérites en place. 



Une partie de l'hydrate d'alumine est à l'état colloïdal ; le calcul fait voir 

 que sa composition se rapproche certainement de AI 2 3 .3H 2 0, comme 

 celle de l'hydrate cristallisé, car il existe un petit excès d'eau sur la 



(1) Y compris P 2 5 . 0,08. Je renvoie à mon mémoire antérieur pour la composition normale 

 des syénites néphéliniques de Itoume. 



(2) Une analyse partielle, faite autrefois par M. Arsandaux, et que j'ai publiée antérieurement, 

 a fourni pour un échantillon provenant de Tamara : SiO J , 1,2 p. 100;A1 2 J , 53.2; Fe 2 0', 0,7; 

 li'O, 28.4. , ; 



